ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
315 
mezcla se añaden diez do vidrio azul y una y me¬ 
dia do minio, y so calientan á un fuego muy vi¬ 
vo. Si estos azules son demasiado blandos, so 
les mezcla un poco de safre; en el oaso contrario, 
un fundento compuesto do dos partos de vidrio 
azul y una do borras. 
Púrpura. 
So empioza por disolver basta saturaoion, Oro 
en granos en agua regia, preparada con una par¬ 
te y media do ácido nítrico muy concentrado, 
tres de ácido muriatico é igual cantidad do agua 
destilada; la soluoion puesta en una retorta de 
vidrio, se coloca sobre un baño do arena ooroa 
del fuego. Por otra parto so echa el estaño fun¬ 
dido en agua fria, se toma una parte do los pe¬ 
dazos de esto mas limpios para cuatro do agua 
regia dilatada on agua como acabamos de indi- 
oar, 80 expono la soluoion á un calor moderado 
en uua especio do bacía cubierta: ouando so ha 
disuelto todo ol estañóse lo añaden partos iguales 
do ácido nítrico humeante y de estaño y se cu¬ 
bro la vasija para que no salgan los vapores. 
Pasadas veinticuatro horas de reposo, so echa en 
la solución un poco de agua destilada y se con- 
sorva para el uso en una redomita bien limpia 
quo contenga algunos granos do estaño. Si el 
líquido so ha preparado con cuidado, al cabo do 
cuatro ó cinco dias tondrá un color subido pero 
muy limpio y suscoptiblo de entrar en la compo¬ 
sición do la púrpura, quo so propara del modo 
siguiente: So toma solución do oro, on cantidad 
suficiente para colorar do amarillo pálido al agua 
destilada, y 8 o añado gota á gota la solución do 
estaño; al instante se" formará un hermosísimo 
precipitado do púrpura, quo so tnotorá en un va¬ 
so quo contenga algunos pedazos de estaño fun» 
So continúa mezclando las disoluciones hasta 
quo el líquido ya no esté turbio; se lava muohas 
veces el precipitado en agua caliento; se filtra 
por el papel do CBtraza puesto sobro dn cañama¬ 
zo, y cuando todavía húmedo, so mezcla en di- 
lcrentcs proporciones con el fundente número 4 
pulverizado muy fino. No puede juzgarso do la 
riqueza del color hasta después de molido sobre 
el cristal; operación q Ue deberá hacorse antes 
que se seque completamente el precipitado. 
Veinticuatro granos de oro precipitados por 
esto método, exigirán dos onzas de fundento: in¬ 
dicamos estas proporciones para los que no son 
prácticos en esto trabajo. 
Rosa. 
A una solución saturada do oro en áoido ni- 
ío-munátioo (que contenga 24 granos do oro), 
dilatada en cien veoes su volúmen do agua des¬ 
tilada caliento, y que contenga veinte granos do 
alumbre en disolución, so añade gota á gota amo¬ 
niaco cáustico, hasta quo el liquido no so entur¬ 
bie; se lava el precipitado muchas veoes oon agua 
caliente, y so mezclan dos onzas dol fundente 
número 3, ó igual cantidad del fundento mimo 
ro 4; so muelo todo, aun húmedo, sobre un cris¬ 
tal, y so añaden hoja por hoja diez y seis panes 
de plata batida. Bien molido el color, se deja 
socar en el cristal, do donde se traslada á unos 
botes de vidrio para conservarlo. So compone 
también alguna vez el rosa sin alumbre. 
Esto color tama un tinte gris ó de pizarra 
cuando so muele; poro vuolve á tomar el rojo ex¬ 
poniéndolo bajo la mufla á un cr.lor moderado. 
Puedo emplearso no obstnnto.cn uno y otro ca¬ 
so; si es demasiado amarillo, se le añade un po¬ 
co de púrpura, y si muy subido, un poco de pla¬ 
ta en panes. 
Otra rosa. 
So pulveriza con agua una onza do púrpura 
preparada como arriba, tres onzas del fundente 
mímoro 3 y diez granos de cloruro do plata; si el 
color es demasiado subido, se le añado todavía un 
poco do esto último ingrediente. 
Blanco opaco. 
So calcinan al blanco, en • un crisol colocado 
sobro un fuego de carbón, raspaduras do as¬ 
ta de siervo, quo se mezclan con igual propor¬ 
ción de fundente número 1, y ee pulverizan al 
agua. 
' O también se pulveriza y se hace ealcinar ba¬ 
jo la mufl* una parto de esmalte blanco de \ e- 
neoia y una cuarta parto dol fundente número S. 
Este color se obtiene también con el fundente 
número 2 pulverízalo, lavado y calcinado deba¬ 
jo do la mufla. 
Es muy fácil pr oducir una grande variedad 
do matices combinando en diversas proporciones 
los colores quo acabamos do indioar; al artjsta 
experimentado toca el juzgar los quo mejor lo 
convienen. El autor so limitó á dar los méto¬ 
dos do aplicación inmediata á la practica*. 
Relativamente al uso del borrax en la composi¬ 
ción de los fundentes, haremos notar que esta ma¬ 
teria facilita sin duda la fusión; pero los artistas no 
pueden hacer un uso frecuente de ella ain perju¬ 
dicar á la duración de la obra, pues hallándose 
expuesta al aire, está sujeta á la aflorescencia, 
defecto que no puede remediarse cuando entra 
el borrax en la preparación de los eolores pro¬ 
pios para la pintura sobre el vidrio. 
Pintura sobre vidrio.—Descripción _ de un proce¬ 
dimiento para pintar sobre vidrio. 
Se sabe que los procedimientos empleados pa¬ 
ra colorar el vidrio, consisten, después de haber 
fundido esta materia, en mezclarla con ale Ua 
tomo h ,—■?, 41 
